Mineral to‘lgizuvchilar qo‘shilsa (20% gacha) gaz o‘tkazuvchanligi pasayadi. Gaz o‘tkazuvchanlik qoplama polimerlarning himoya qilishi quyida ba’zi polimerlarning gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyati berilg

|
Mineral to‘lgizuvchilar qo‘shilsa (20% gacha) gaz o‘tkazuvchanligi pasayadi. Gaz o‘tkazuvchanlik qoplama polimerlarning himoya qilishi quyida ba’zi polimerlarning gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyati berilg
|
bet | 3/3 | Sana | 19.02.2024 | Hajmi | 0,69 Mb. | | #159006 |
Bog'liq Lecture-13Mineral to‘lgizuvchilar qo‘shilsa (20% gacha) gaz o‘tkazuvchanligi pasayadi. Gaz o‘tkazuvchanlik qoplama polimerlarning himoya qilishi quyida ba’zi polimerlarning gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyati berilgan (200S haroratda). - Mineral to‘lgizuvchilar qo‘shilsa (20% gacha) gaz o‘tkazuvchanligi pasayadi. Gaz o‘tkazuvchanlik qoplama polimerlarning himoya qilishi quyida ba’zi polimerlarning gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyati berilgan (200S haroratda).
- Teplo fizik xossalari
- 1. Issiqbardoshlik.
- Bu polimerning kuch ostida xavfli deformatsiyasiz ishlaydigan eng yuqori harorat. Bu uning kimyoviy tarkibiga va molekula qurilishiga bog‘liq. Umuman ko‘pchilik organik polimerlarning issiqbardoshligi yuqori emas. Noorganik to‘ldiruvchilar (asbest, shisha tolalar, kvarts qumi va h.k.lar) qo‘shilsa polimerlarning issiqbardoshligi ortadi. Lekin baribir organik polimerlarning issiqbardoshligi 300-5000 S dan ortiq emas.
- Ba’zi hollarda polimerlarni (plastmassa, rezina) qisqa muddatli yuqori harorat (2000-30000S) ishlatish mumkin. Masalan, asosiy konstruktsiyani qisqa vaqt ichida qizib ketishdan, chunki polimer qisqa vaqt ichida uni yuqori haroratdan asray oladi. Polimerning issiq o‘tkazishi past bo‘lgani uchun.
- 2. Issiqlik o‘tkazish qobiliyati.
- Polimerlarning issiq o‘tkazish qobiliyati har xil. Lekin metallarnikidan juda ham kichik. Polimerlarning issiqlik o‘tkazish qobiliyati ularning zichligiga, kimyoviy tarkibiga, qurilishiga va h.k.larga bog‘liq. Quyida ba’zi plastmassa va metall emas materiallar 200S haroratdagi issiqlik o‘tkazish koeffitsenti berilgan:
- 1. penoplast-0.020-0.09 Vt/(m*k)
- 2. penorezina-0.03-0.09 Vt/(m*k)
- Gaz bilan to‘ldirilgan plastmassalar
- Makrostrukturasiga qarab gaz bilan tuldirilgan plastmassalar 2 guruhga bo‘linadi: 1-penoplastlar; 2-poroplastlar.
- Penoplastlarning asosi polimer bo‘lib, yopik bir-biridan xolis yacheykalar tizimini hosil qiladi. Yacheykalar gaz bilan tuldirilgan.
- Poroplastlarda esa asos polimer yacheykalari orasidagi tusiqlar qisman buzilgan va bir-biri bilan tutashgan. Poroplastlar elastik, hajmiy og‘irligi 25-45 kg/m3; Poroplastlar tarkibiga shunday moddalar qo‘shiladiki, ular qizdirilganda kaynab-parlanib ketishi kerak yoki suv bilan yuvganda yuvilib chikib ketishi kerak. Poroplastlar blok tarzida, yuzalari plyonka bilan qoplangan holda chiqariladi. Tovushni juda yaxshi yutadi-70-80%.
- Penoplast-bikir material, kichik hajmiy og‘irlikka ega-20-300 kg/m3. Cho‘kmaydi, issiqlikni o‘tkazmaydi hisob. Issiqlik o‘tkazish koeffitsienti 0,003-0,007 Vt/(m*K).
- Polistirol, polivinilxlorid, polietilen va boshqalar asosidagi termoplastik renelplastlar ularni kupirtirib yuqori elastik deformatsiya holatida olinadi. Bu holat oynalanish haroratidan 10-200S yuqorida qizdirilganda bo‘ladi. Termoturgunlik past ttur<600S.
- Govakli struktura smolalar tarkibiga gaz hosil qiluvchilar qo‘shish bilan olinadi: poroforlar;
- Eng ko‘p tarqalgani va puxtasi-bu penopolistirol (PS) va penopolivinilxlorid (PXV), t=+600S da ishlaydi. Fenolkauchukli (FK) penoplastlar t = 120-1600S da ishlaydi. Agar alyuminiy upasi qo‘shilsa, FK-20-A-20 penoplasti uchun t=200-2500S. Penoplast K-40 uchun t=3000S.
- Penoplastlar issiq utkazmaydigan konstruktsiyalarda ko‘p ishlatiladi: samolyotda, xolodilniklarda, konteynerlarda va h.k. Konstruktsiya ichki hajmlarini to‘ldirishda ham ishlatiladi. Bunda nisbiy mustahkamlik, bikirlik, titrashga qarshilik ortadi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Mineral to‘lgizuvchilar qo‘shilsa (20% gacha) gaz o‘tkazuvchanligi pasayadi. Gaz o‘tkazuvchanlik qoplama polimerlarning himoya qilishi quyida ba’zi polimerlarning gaz o‘tkazuvchanlik qobiliyati berilg
|